SUR L'HIST. NATURELLE ET LES ARTS. 47 



qui a queique^ qualite acereufe eft peu dudile a froid Sc incraitable A 

 chaud. 



Un celebve Academicien a dej.i rente certe experience , 5: j'ai lieu de 

 croire que la repetant & operant avec tout le loin qu'elle exi"e , nos 

 refiilrats fcront a-peu-pres les mcmes. 



La poulTisre de chatbon feule ell encore un flux de I'acier & dii fee 

 forjre; le refiilrat de cette fufion a quelqu'analogie avec la fonte grife &C 

 n'ed pas moins inrraitabie. 



Quant au derail du precede pour obtenir I'acier fondu , le voici tel 

 que nous I'avon^ lliivi. Nous avons ("air ufage du fourneau ordinaire des 

 fondeurs, avec cette difference que ce tourneau etoir recouvert d'un dome 

 en rerre cuire pour concenrrer la chaieur. 



Les creufers doivenr erre fufceptibles de refifter au coup de feu le plus 

 vif , qui doit erre foutenu pendant une heure on une heure &■ demie, plus 

 ou moins, fuivanr la capacite du creufet & I'inrenfire du feu. 



L'acier cade en petits niorceaux doit etre recouverr par le verre. On 

 ne doit pas negliger de couvrir le creufer , lans cerre precaution il s'y 

 introduiroir du charbon qui gcneroir pour la coulee qui fe fait dans une 

 Jingotiere de fer forge. CsUe que nous avons employee eroit formee de 

 deux prifmes triangulaires evides qui le reuniflant au moyen de deux 

 brides de fer , regoivent I'acier fondu qui fe rrouve avoir une forme 

 quarree de quinze a dix-huit lignes de tote, 



I.a calTure de barreau , ainfi coulee refiemble beaucoup a ceile de 

 I'acier poule; il fe rrouve a fa furface des petites cavires qui paroiiTent 

 dues au retrait de la matiere. Ces cavires ne fonr pas dans^ereufes , elles 

 difparoiifenc dans le rravail, & le barreau d'acier s'etire fans criques ni 

 gergures a un martinet de forge , fans exiger d'autre management que 

 dene pas le chauffer trop fort, fur-tout dans les premieres chaudes. Le 

 degre le plus avantageux a faifir ell palTe la couleur cerife. Plus I'acier 

 s'etire fous un mince echantillon , plus il devient doux & facile a 

 travailler. 



II eft inutile, je penfe , d'ajouter qu'il faut erre si'ir de la qualite ds 

 I'acier qu'on empioie , comme aufli de la nature du verre employe 

 comme flux. 



Au Creiifot, ce 20 Juin 1788. 





